49204062陳冠名 .摘要………………………….前言………………………… 活性碳是一種多孔性的含碳物質,它具有高度發展的孔隙構造,是一種極優良的吸附劑而其吸附 作用是藉由物理性吸附力與化學性吸附力達成。 活性碳的各種物理及化學性質亦深深的影響到活性碳應用的領域,例如除臭用之活性碳以微孔含 活性碳是一種多孔材料,用致密的木質材料,經乾餾製成。因其的多孔特性,故常用來作吸附劑。 早在18世紀前人類即發現到炭的吸附性能,而利用於糖的脫色。20世紀時因活性碳製造技術開的 發成功,活性碳遂取代炭而逐漸廣泛應用在工業上。 活性碳(activatedcarbon)的主成分為碳,並摻 有少量的氫、氧、氮、硫等化合而成。 溶液,則尚依溶劑之種類而定。此時存在於溶液中的被吸附物質,與已吸附於吸附劑表面上 合實驗所得的曲線有如夫若因立希(Freundlich)提出的方程式。 吸附等溫方程式,又有蘭牟而(IrvingLangmuir)吸附方程式:一般固體內部,因具有 異常規則的空間格子,諸原子皆受其後左右上 化學吸附與化學反應相似,其吸附速率隨溫度而增加,為一具有活化能的吸附現 象,故又稱為活化吸附(activated adsorption)。 夫若因立希方程式(物理吸附) 蘭牟而方程式 (化學吸附) (1).冰醋酸(2).鄰苯二甲酸氫 (3).氫氧化鈉(4).酚酞 12個(250ml) 5.10克鄰苯二甲酸氫鉀,放至燒杯內,再加入蒸 餾水加以攪拌直到完全溶解,再將溶液倒入量瓶內,再以 蒸餾水加滿250ml。 氫氧化鈉,放至燒杯內,再加入蒸餾水加以攪拌直到完全溶解,再將溶液倒入量瓶內,再以蒸餾水加 滿1000ml。 用吸管,吸取14.28ml冰醋酸至燒杯內,在倒入蒸餾水攪拌,再將溶液倒入量瓶內,再以蒸餾水加滿500ml。 取用已配製妥約0.5N-冰醋酸溶液,以滴定管依序加入1ml,5 ml,15 ml,25 ml,35 ml,45 ml,於編號A1到A6(第一次取)、B1到B6(第二次取) 錐形瓶中(加入者為 0.5N-冰醋酸溶液)。上述步驟完成後再以滴定管依編號順 序加入49 ml,45 ml,35 ml,25 ml,15 ml,5 ml,的蒸 餾水,使每瓶錐形瓶內的溶液體積圴為50ml。並以橡皮塞 塞住瓶口。 的活性碳,以橡皮塞塞住瓶口。放入振盪機中,調整溫度30度、35度、40度、45度,振盪速 (rpm=100)時間 取已配製妥的約0.1N-NaOH標準溶液注入滴定管中。以移液吸管吸取編號A1~A6、B1~B6錐 形瓶中取濾液40ml,40ml,30ml,20ml,10ml。 再以0.1N-NaOH溶液滴定之(以酚酞為指示濟)記 錄滴定耗用體積。 -4-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 -2.315-1.437 -0.966 -0.714 -0.548 -0.431 -4-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 -2.23621-1.54453 -0.88725 -0.68192 -0.53291 -0.41776 60min70 80 90 100 30 35 40 45 60min70 80 90 100 30 35 40 45 90min70 80 90 100 30 35 40 45 90min70 80 90 100 30 35 40 45 2040 60 80 100 30 60 90 120 2040 60 80 100 30 60 90 120 2040 60 80 100 30 60 90 120 2040 60 80 100 30 60 90 120 1.由圖(1)到圖(32)之圖形知道,活性碳對醋酸的吸附都符合夫若因立希方程式之直線圖形,故本 實驗皆屬於物理吸附。 2.由圖(45)到圖(48)的數據,可知不管是粉狀或粒狀活性碳在低濃度的吸附效果比高濃度佳。 3.溫度對活性碳吸附的影響,由圖(33)到圖(40)可以得知,溫度愈高;吸附效果愈差但不明顯。 4.時間對活性碳吸附的影響,由圖(41)到圖(48)可以得知,時間愈長,吸附效果不一定愈好。因為活性 碳已達飽和量。